430 ACAD^MIE 



I'acier groflier ; rargllle avoit pafle an grls 

 noir, elle etoit agglutinee , mals non fondue. 



( ll". /2. ) 



37°. La fcnte traitee de meme dans la 

 magnejie , etoit malleable a froid & a chaud ; 

 elle avoit pafle a I'etat d'acier tendre ; la 

 magnefie avoit pris une couleiir grife, fk. ne 

 donnoit plus que du gas hepatique pendant 

 fa diffohition dans I'acide nitreux. («". /j.) 



38°. Dans la terre £alun^ pr^cipitee par 

 J'alkali & edulcor^e , la fonte eft devenue 

 acier, mais il s'eil comporte a la forge comme 

 un fer caflant a chaud. ( n". 14. ) 



39°. Dans la ccndrc de boideau non lefjivee , 

 un morceau de fonte blanche a ete conver?! 

 en acier par une cementation de 12 jours, 

 fans avoir rien perdu de fon poids , & fans 

 prefenter aucune trace de calcination ; il ce- 

 doit a la lime, fouffroit le marteau a froid & 

 a chaud fans ^clater, prit la trempe, & montra 

 dans fa caffure un acier fin & meilleur que 

 celui qui avoit ete cemente dans la chaux. 

 La cendre de pin & de fa pin , qui eft d'une 

 qualite inferieure , fut elTayee fur diveries 

 efpeces de fonte ; mais le refultat fut bien 

 different ; ces fontes ne fe troiiverent con- 

 verties en acier que de Tepniffeur de 7'^ de 

 pouce, & par consequent etoient moins mal- 

 leables. ( n<'. 18. ) 



40°. Un morceau de fonte d'un gris clair, 

 de r^paiffeur d'^ de pouce, fut cemente pen- 

 dant onze jours an fourneau d'acier, dans la. 

 chaux noire du manganefc : apres Toperation , 



il 



